Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. 47 



Der Ligninantheil des Holzes und verholzter Gewebe wurde von 

 Fr. Schulze') (und nach ihm von Anderen) zu ermitteln gesucht, indem 

 der Gewichtsverlust des gereinigten trockenen Holzes festgestellt wurde, 

 den es erfährt, wenn man es mit einem Gemenge von verdünnter Sal- 

 petersäure und Kaliumchlorat bei höchstens 15° G. 14 Tage lang stehen 

 lässt. Wenn man voraussetzt, dass hierbei nur die LigninstofTe zu lös- 

 lichen (und gasförmigen) Produkten oxydirt werden, so ist der ein- 

 getretene Gewichtsverlust dem im Objekte vorhanden gewesenen Lignin 

 gleichzusetzen, der Rückstand aber der Cellulose des Holzes. 



Diese Voraussetzung trifft jedoch nicht strenge zu. Von den Cel- 

 lulosen des Holzes bleibt nur die Dextroso-Cellulose vom Macerations- 

 gemische ihrer Hauptmenge nach unangegrifTen. Wenigstens zeigt der 

 Rückstand alle Eigenschaften dieser Cellulose: Blau- bis Violettfärbung 

 durch Jod mit concentrirter Schwefelsäure oder Chlorzink-Jodlösung, 

 Löslichkeit in Kupferoxyd-Ammoniak, Lüslichkeit in concentrirter Chlor- 

 zinksalzsäurelösung, Ueberführbarkeit in Sphärokrystalle nach dem Gil- 

 son 'sehen Verfahren, Fällbarkeit aus der Lösung in Kupferoxyd-Ammoniak 

 durch Säuren in Form thonerdeartiger, hornartig eintrocknender Flocken. 

 Es ist jedoch gewiss, dass nicht nur alle angreifbaren Cellulosen, sondern, 

 wie Tollens und Suringar gezeigt haben, auch ein — immerhin nicht 

 grosser — Theil der Dextroso-Cellulose von dem Schulze 'sehen Ge- 



sche Älethode der Cellulose- und Ligninbestimmung unter allen vorhandenen 

 die relativ beste und liefert die richtigsten Annäherungen. 



Vermittelst dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass die gebräuch- 

 lichen Hölzer zwischen 47 und 62 Proc. ihres Trockengewichtes an 

 Cellulose liefern, somit 38 — 53 Proc. Lignin enthalten. 



Der Wassergehalt des Holzes wird von vielerlei Umständen be- 

 einflusst: von der Art und dem Alter des Holzes, dem Wechsel der 

 Jahreszeit, dem Standorte, dem Klima, der Zeit, welche seit der Fällung 

 verstrichen ist, dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft, welcher das gefällte 

 Holz durch längere Zeit ausgesetzt war u. s. w. So ist z. B. das Splint- 

 holz wasserreicher als das Kernholz und enthält das im Winter gefällte 

 Holz bis 1 Proc. weniger Wasser als das im Frühjahr gefällte. 



So fand Schübler^) im Holze nfichstehender Baumarten die um- 

 stehenden Wassermensen in Procenten: 



1) Beitrag zur Kenntniss des Lignins. Rostock 1856. 



2) Journ. f. pr. Chemie. YII, ISSß, p. 36. 



